- 4 - 



sternförmige oder faserige, auch wirbelartig gedreht erscheinende 

 Aggregate, die am Rande in die feinsten Fädchen und hacken- 

 förniig gekrümmte Fäserchen auslaufen, sehr starke Doppelbrechung 

 besitzen und auch dichroitisch sind. Diese Art ist aber so unbe- 

 ständig, dass sie oft schon unmittelbar nach der Entstehung in 

 ein ti-übes Aggregat umgewandelt wird, in dem gar nichts mehr 

 zu erkennen ist. 



5) Monokliner prismatischer Scliwefel, die von Mitscherlich 

 entdeckte Modifikation bildet leistenförmige. durch Zwillingsbildung 

 ausgezeichnete Krystalle. Die Doppelbrechung ist massig, es treten 

 meist Interferenzfarben der II. und III. Ordnung auf. Aus Prä- 

 paraten, in denen der Schwefel vollständig geschmolzen war, 

 krj'stallisirt diese Modifikation seltener als eine der vorher be- 

 schriebenen, man erhält sie am ersten noch, wenn die Temperatur 

 der Präparate unter 120" gehalten war. In fast allen andern 

 Fällen k]-ystallisirt aus dem geschmolzenen Schwefel zuerst eine 

 unbeständige Modifikation, die aber bei höherer Temperatui' als- 

 bald in den prismatischen Schwefel übergeht. Will man daher in 

 einem mikroskopischen Präparat diesen mit Sicherheit erzielen, 

 so hat man nur nöthig, es zu erwärmen, bis es an einer Stelle 

 schmilzt; der nicht geschmolzene Schwefel geht hierbei in die 

 prismatische Modifikation über und in Berührung mit geschmolzenem 

 Schwefel krystallisirt diese. So erklärt sich auch die Thatsache, 

 dass bei Schmelzversuchen in irgend grösserem Maassstabe die 

 piismatische Modifikation erhalten wird. Entweder wird hieibei 

 der Schwefel nicht vollständig geschmolzen und der Rest durch 

 die Erwärmung in prismatischen Schwefel umgewandelt odei- es 

 entstehen im Anfange der Erstarrung unbeständige Modifikationen, 

 die, weil sie in der Schmelze längere Zeit bei höherer Temperatur 

 gehalten werden, in die prismatische übergehen und bewirken, dass 

 nun auch der andere Theil des Schwefels prismatisch erstarrt. 



Über die Umwandlung in rhombischen Schwefel und das 

 Verlialten gegen Schwefelkohlenstoff gilt das über die concentrisch- 

 schalige Modifikation gesagte. 



6) Riiombisctier ol(taedrischer Schwefel, die bei gewöhnliclier 

 Temperatur bis 96" beständige Modifikation krystallisirt aus geschmol- 

 zenem Scliwefel so, dass man in der Regel aus den Umrissen in allen 

 Stadien des Wachsthums den oktaedrischen Habitus deutlich eikennen 

 kann. In Folge der starken Lichtbrechung ti'eten die Grenzen 

 der Krvstalle in scharfen, dunklen Linien deutlich hervor, in Folge 



